natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ak sa používa osobitná predbežná úprava, hodnoty b1, b2 a b3 sa v prípade, ak je to možné, stanovia podrobením každej čistej vláknovej zložky predbežnej úprave uplatnenej v analýze.
Where a special pre-treatment is used the values b1, b2 and b3 shall be determined, if possible, by submitting each of the pure fibre constituents to the pre-treatment applied in the analysis.
Čisté vlákna sú také, ktoré sú zbavené všetkého nevláknového materiálu okrem toho, ktorý bežne obsahujú (prirodzene alebo v dôsledku výrobného procesu) v stave (bielené alebo nebielené), v ktorom sa nachádzajú v materiáli, ktorý sa má analyzovať.
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except those which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed.
Ak nie sú k dispozícii čisté separované vlákna použité vo výrobe materiálu, ktorý sa má analyzovať, musia sa použiť priemerné hodnoty b1, b2 a b3 získané zo skúšok vykonaných na čistých vláknach podobných vláknam v zmesi, ktorá sa skúma.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1, b2 and b3 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, must be used.
Ak sa uplatňuje bežná predbežná úprava extrahovaním petroléterom a vodou, korekčné koeficienty b1, b2 a b3 sa vo všeobecnosti môžu zanedbať, a to s výnimkou nebielenej bavlny, nebieleného ľanu a nebieleného konope, kde sa strata v dôsledku predbežnej úpravy bežne stanovuje na 4 %, a v prípade polypropylénu, kde sa strata stanovuje na 1 %.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1, b2 and b3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %.
V prípade ostatných vlákien sa straty v dôsledku predbežnej úpravy vo výpočtoch zvyčajne zanedbávajú.
In the case of other fibres, losses due to pre-treatment are usually disregarded in calculations.
Po identifikovaní zložiek textílie sa nevláknová hmota odstráni vhodnou predbežnou úpravou a potom sa vlákna separujú ručne a vysušia a odvážia sa, aby sa vypočítal podiel každého vlákna v zmesi.
After identification of the textile components, the non-fibrous matter is removed by a suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
PREDBEŽNÁ ÚPRAVA LABORATÓRNYCH SKÚŠOBNÝCH VZORIEK
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLES
Z predbežne upravenej laboratórnej skúšobnej vzorky odoberte vzorku na analýzu s hmotnosťou najmenej 1 g.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g.
Z predbežne upravenej laboratórnej skúšobnej vzorky odoberte vzorku na analýzu bez okraja s hmotnosťou aspoň 1 g, okraje dôkladne zarovnajte, aby sa zabránilo rozstrapkaniu a uvoľňovaniu priadzí rovnobežne s osnovou alebo útkom alebo v prípade pletenín v smere stĺpikov a riadkov.
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and courses.
Separujte jednotlivé typy vlákien, vložte ich do vopred odvážených odvažovačiek a postupujte podľa bodu II.8.1.
Separate the different types of fibres and collect them in pre-weighed weighing bottles and proceed as described in II.8.1.
Hmotnosť každej vláknovej zložky vyjadrite ako percentuálny podiel z celkovej hmotnosti vlákien v zmesi.
Express the mass of each component fibre as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Výsledky vypočítajte na základe čistej suchej hmotnosti upravenej a) dohodnutými prirážkami a b) korekčnými koeficientmi, ktoré sú potrebné v záujme zohľadnenia straty hmotnosti počas predbežnej úpravy.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations.
P1 % je percento prvej čistej suchej zložky,
P1 % is the percentage of the first clean dry component;
P2 % je percentuálny podiel druhej čistej suchej zložky;
P2 % is the percentage of the second clean dry component;
P3 % je percentuálny podiel tretej čistej suchej zložky;
P3 % is the percentage of the third clean dry component;
Vždy, keď je to možné, sa použije ručná separácia vlákien, pričom pred podrobením každej separovanej zložky účinku chemických látok je potrebné vziať od úvahy podiely separovaných zložiek.
Wherever possible, manual separation shall be used, taking account of the proportions of components separated before proceeding to any chemical treatment of each of the separate components.
PRESNOSŤ METÓD
PRECISION OF THE METHODS
Presnosť, ktorá je uvedená pri každej metóde analýzy dvojzložkových zmesí vlákien, súvisí s reprodukovateľnosťou (pozri kapitolu 2 týkajúcu sa metód kvantitatívnej analýzy určitých dvojzložkových zmesí textilných vlákien).
The precision indicated in each method of analysis of binary fibre mixtures relates to the reproducibility (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures).
Reprodukovateľnosť sa vzťahuje na spoľahlivosť, t. j. na blízkosť zhody medzi experimentálnymi hodnotami, ktoré získajú používatelia v rôznych laboratóriách alebo v rôznych časoch, ktorí používajú tú istú metódu a získavajú jednotlivé výsledky pri vzorkách na analýzu z tej istej homogénnej zmesi.
Reproducibility refers to the reliability, i.e. the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical homogeneous mixture.
Reprodukovateľnosť sa vyjadruje prostredníctvom intervalu spoľahlivosti výsledkov pre úroveň spoľahlivosti 95 %.
Reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Znamená to, že rozdiel medzi dvoma výsledkami v sérii analýz uskutočnených v rôznych laboratóriách by pri bežnom a správnom uplatnení metódy na tú istú a homogénnu zmes prekročil interval spoľahlivosti iba v 5 prípadoch zo 100.
By this is meant that the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and homogeneous mixture, exceed the confidence limit only in 5 cases out of 100.
Na stanovenie presnosti analýzy trojzložkovej zmesi vlákien sa zvyčajným spôsobom použijú hodnoty uvedené v metódach na analýzu dvojzložkových zmesí vlákien, ktoré sa použili na analýzu trojzložkovej zmesi vlákien.
To determine the precision of the analysis of a ternary fibre mixture the values indicated in the methods for the analysis of binary fibre mixtures which have been used to analyse the ternary fibre mixture are applied in the usual way.
Vzhľadom na to, že v štyroch variantoch kvantitatívnej chemickej analýzy trojzložkových zmesí vlákien sa stanovujú dve rozpúšťania (pri použití dvoch samostatných vzoriek na analýzu pri prvých troch variantoch a jednej vzorky na analýzu pri štvrtom variante) a za predpokladu, že E1 a E2 označujú presnosť dvoch metód na analyzovanie dvojzložkových zmesí vlákien, presnosť výsledkov pre každú zložku sa uvádza v tejto tabuľke:
Given that in the four variants of the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures, provision is made for two dissolutions (using two separate specimens for the first three variants and a single specimen for the fourth variant) and, assuming that E1 and E2 denote the precision of the two methods for analysing binary fibre mixtures, the precision of the results for each component is shown in the following table:
Uveďte podrobnosti o každej osobitnej predbežnej úprave (pozri bod I.6).
Give details of any special pre-treatments (see I.6).
Uveďte jednotlivé výsledky a aritmetický priemer, každý zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.
Give the individual results and the arithmetic mean, each to the first decimal place.
Vždy, keď to je možné, uveďte presnosť metódy pre každú zo zložiek vypočítanú na základe tabuľky v oddiele III.1.
Wherever possible, state the precision of the method for each component, calculated according to the table in section III.1.
Príklady výpočtu percentuálneho podielu zložiek určitých trojzložkových zmesí vlákien, pri ktorom sa použili niektoré z variantov opísaných v bode I.8.1.
Examples of the calculation of percentages of the components of certain ternary fibre mixtures using some of the variants described in point I.8.1.
Použitím tohto variantu, t. j. použitím dvoch rôznych vzoriek na analýzu a odstránením jednej zložky (a = vlna) rozpustením z prvej vzorky na analýzu a druhej zložky (b = polyamid) z druhej vzorky na analýzu je možné získať tieto výsledky:
Using this variant, that is using two different specimens and removing one component (a = wool) by dissolution from the first specimen and a second component (b = polyamide) from the second specimen, the following results can be obtained:
Úprava alkalickým chlórnanom sodným nespôsobí žiadnu stratu hmotnosti polyamidu, zatiaľ čo strata hmotnosti pri nebielenej bavlne bude 3 %, a preto d1 = 1,00 a d2 = 1,03.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of polyamide, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d1 = 1,00 and d2 = 1,03.
Úprava kyselinou mravčou nespôsobí žiadnu stratu hmotnosti vlny ani nebielenej bavlny, preto d3 a d4 = 1,00.
Treatment with formic acid does not entail any loss in mass for wool or unbleached cotton, therefore d3 and d4 = 1,00.
Ak sa do vzorca uvedeného v bode I.8.1.1 doplnia hodnoty získané na základe chemickej analýzy a korekčné koeficienty, získa sa tento výsledok:
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formula under I.8.1.1., the following result is obtained:
Ako sa uvádza v prílohe IX, dohodnuté prirážky sú tieto: mykaná vlna 17,00 %, polyamid 6,25 %, bavlna 8,50 %; aj pri nebielenej bavlne možno po predbežnej úprave petroléterom a vodou konštatovať stratu hmotnosti 4 %.
As indicated in Annex IX, the agreed allowances are as follows: carded wool 17,00 %, polyamide 6,25 %, cotton 8,50 %, also unbleached cotton shows a loss in mass of 4 %, after pre-treatment with light petroleum and water.
Suchá hmotnosť zvyšku po úprave alkalickým chlórnanom sodným (viskóza + bavlna) (r1) = 1,4166 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (viscose+cotton) (r1) = 1,4166 g
Suchá hmotnosť zvyšku po druhej úprave zvyšku r1 chloridom zinočnatým/kyselinou mravčou (bavlna) (r2) = 0,6630 g
Dry mass of the residue after the second treatment of the residue r1 with zinc chloride/formic acid (cotton) (r2) = 0,6630 g
Úprava alkalickým chlórnanom sodným nespôsobí žiadnu stratu hmotnosti viskózy, zatiaľ čo strata hmotnosti nebielenej bavlny bude 3 %, a preto d1 = 1,00 a d2 = 1,03.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of viscose, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d1 =1,00 and d2 = 1,03.
Výsledkom úpravy chloridom zinočnatým a kyselinou mravčou je nárast hmotnosti bavlny o 4 %, čiže d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, zaokrúhlené na 0,99 (d3 je korekčný koeficient pre stratu, resp. nárast hmotnosti tretej zložky účinkom prvého, resp. druhého činidla).
As a result of treatment with formic acid-zinc chloride, the mass of cotton increases by 4 %, so that d3 = 1,03×0,96 = 0,9888, rounded to 0,99, (d3 being the correction factor for the respective loss or increase in mass of the third component in the first and second reagents).
Ak sa do vzorcov uvedených v bode I.8.1.4 doplnia hodnoty získané na základe chemickej analýzy a korekčné koeficienty, získa sa tento výsledok:
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formulae given in I.8.1.4., the following result is obtained:
Ako sa už uviedlo v súvislosti s variantom 1, tieto percentuálne podiely sa musia upraviť pomocou vzorcov uvedených v bode I.8.2.
As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I.8.2.
Číslo použitej metódy a činidlo pre dvojzložkové zmesi vlákien
Number of method used and reagent for binary fibre mixtures
2. (chlórnan) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
2. (hypochlorite) and 3. (zinc chloride/formic acid)
2. (chlórnan) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m )
2. (hypochlorite) and 4. (formic acid, 80 % m/m)
určité iné vlákna
certain other fibres
2. (chlórnan) a 9. (sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 % v/v)
2. (hypochlorite) and 9 (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v)
polyester, akryl, polyamid alebo nylon alebo sklené vlákno
polyester, acrylic, polyamide or nylon or glass fibre
2. (chlórnan) a 9. (sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 % v/v)
2. (hypochlorite) and 9. (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v)
11. (kyselina sírová, 75 % m/m) a 2. (chlórnan)
11. (sulphuric acid 75 % m/m) and 2. (hypochlorite)
akryl alebo určité iné vlákna
acrylic or certain other fibres
4. (kyselina mravčia, 80 % m/m) a 8. (dimetylformamid)
4. (formic acid 80 % m/m) and 8. (dimethylformamide)
8. (dimetylformamid) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m )
8. (dimethylformamide) and 4. (formic acid, 80 % m/m)
or 9. (sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m )
or 9. (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 4. (formic acid, 80 % m/m)
polyamid alebo nylon alebo určité iné vlákna
polyamide or nylon or certain other fibres
1. (acetón) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m )
1. (acetone) and 4. (formic acid, 80 % m/m)
9. (sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v /v ) a 8. (dimetylformamid)
9. (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 8. (dimethylformamide)
9. (sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m )
9. (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v and 4. (formic acid, 80 %m/m)
4. (kyselina mravčia, 80 % m/m ) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
4. (formic acid, 80 % m/m) and 7. (sulphuric acid, 75 % m/m)
1. (acetón) a 7 (kyselina sírová, 75 % m/m )
1. (acetone) and 7 (sulphuric acid, 75 % m/m)
8. (dimetylformamid) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
8. (dimethylformamide) and 7. (sulphuric acid, 75 % m/m)
bavlna, viskóza, meďnaté vlákno, modal, polyamid alebo nylon, polyester, akryl
cotton, viscose, cupro, modal, polyamide or nylon, polyester, acrylic
1. (acetón) a 2. (chlórnan)
1. (acetone) and 2. (hypochlorite)
6. (dichlórmetán) a 2. (chlórnan)
6. (dichloromethane) and 2. (hypochlorite)
(dimetylformamid) a 2. (chlórnan)
8.(dimethylformamide) and 2. (hypochlorite)
8. (dimetylformamid) a 11. (kyselina sírová, 75 % m/m)
8. (dimethylformamide) and 11. (sulphuric acid 75 % m/m)
8. (dimetylformamid) a 2 (chlórnan)
8. (dimethylformamide) and 2 (hypochlorite)
2. (chlórnan) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
2. (hypochlorite) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m))
3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
3. (zinc chloride/formic acid) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m)
8. (dimetylformamid) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
8. (dimethylformamide) and 3 (zinc chloride/formic acid)
9. (sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia) a 8. (dimetylformamid) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
9. (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 3. (zinc chloride/formic acid) or 8. (dimethylformamide) and 3. (zinc chloride/formic acid)
1. (acetón) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
1. (acetone) and 3. (zinc chloride/formic acid)
6. (dichlórmetán) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
6. (dichloromethane) and 3. (zinc chloride/formic acid)
1. (acetón) a 11. (kyselina sírová, 75 % m/m)
1. (acetone) and 11. (sulphuric acid 75 % m/m)
6. (dichlórmetán) a 11. (kyselina sírová, 75 % m/m)
6. (dichloromethane) and 11. (sulphuric acid 75 % m/m)
1. (acetón) a 8. (dimetylformamid)
1. (acetone) and 8. (dimethylformamide)
6. (dichlórmetán) a 8. (dimetylformamid)
6. (dichloromethane) and 8. (dimethylformamide)
6. (dichlórmetán) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m)
6. (dichloromethane) and 4. (formic acid 80 % m/m)
6. (dichlórmetán) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
6. (dichloromethane) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m)
1. (acetón) a 4. (kyselina mravčia, 80 % m/m)
1. (acetone) and 4. (formic acid 80 % m/m)
8. (dimetylformamid) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
8. (dimethylformamide) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m)
alebo 9. (sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 % v/v) a 7. (kyselina sírová, 75 % m/m)
or 9 (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m)
7. (kyselina sírová, 75 % m/m) a 14. (koncentrovaná kyselina sírová)
7. (sulphuric acid 75 % m/m) and 14. (concentrated sulphuric acid)
určité modakryly
certain modacrylics
8. (dimetylformamid) a 14. (koncentrovaná kyselina sírová)]
8. (dimethylformamide) and 14. (concentrated sulphuric acid)]
Dohodnuté prirážky používané na výpočet hmotnosti vlákien obsiahnutých v textilnom výrobku (uvedené v článku 19 ods. 3)
Agreed allowances used to calculate the mass of fibres contained in a textile product (referred to in Article 19(3))
normálne vlákna
normal fibres
mercerované vlákna
mercerized fibres
s priemerným priemerom nad 5 μm
with an average diameter of over 5 μm
s priemerným priemerom 5 μm alebo menej
with an average diameter of 5 μm or less
metalizované vlákno
Metallized fibre
(1) Dohodnuté prirážky na úrovni 17,00 % sa tiež uplatnia tam, kde nie je možné zistiť, či je textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť mykaný alebo česaný.
(1) The agreed allowances of 17,00 % shall also be applied where it is impossible to ascertain whether the textile product containing wool and/or animal hair is combed or carded.
Tabuľky zhody
Correlation Tables
Smernica 2008/121/ES
Directive 2008/121/EC
článok 1 odsek 1
Article 1(1)
článok 1 ods. 2 písm. d)
Article 1(2)(d)
článok 2 odsek 3
Article 2(3)
článok 2 odsek 1
Article 2(1)
článok 3 odsek 1
Article 3(1)
článok 2 ods. 2, úvodné slová
Article 2(2) introductory wording
článok 2 odsek 2 písmeno a)
Article 2(2)(a)
článok 2 odsek 2 písmeno b)
Article 2(2)(b)
článok 2 ods. 2 písm. b) a c)
Article 2(2)(b) and (c)
článok 2 ods. 2 písm. d)
Article 2(2)(d)
článok 6 ods. 1 a 4
Article 6(1) to (4)
článok 6 odsek 5
Article 6(5)
článok 8 odsek 1
Article 8(1)
článok 14 odsek 1
Article 14(1)
článok 8 odsek 2
Article 8(2)
článok 16 odsek 1
Article 16(1)
článok 8 odsek 3
Article 8(3)
článok 16 odsek 2
Article 16(2)
článok 8 odsek 4
Article 8(4)
článok 16 odsek 3
Article 16(3)
článok 8 odsek 5
Article 8(5)
článok 9 odsek 1
Article 9(1)
článok 11 ods. 1 a 2
Article 11(1) and (2)
článok 9 odsek 2
Article 9(2)
článok 11 odsek 3
Article 11(3)
článok 9 odsek 3
Article 9(3)
článok 13 a príloha IV
Article 13 and Annex IV
článok 10 odsek 1 písm. a)
Article 10(1)(a)
článok 17 odsek 2
Article 17(2)
článok 10 odsek 1 písm. b)
Article 10(1)(b)
článok 17 odsek 3
Article 17(3)
článok 17 odsek 4
Article 17(4)
článok 10 odsek 2
Article 10(2)
článok 17 odsek 5
Article 17(5)
článok 15 odsek 4
Article 15(4)
článok 19 odsek 2 a príloha VII
Article 19(2) and Annex VII
článok 13 odsek 1
Article 13(1)
článok 19 odsek 1
Article 19(1)
článok 13 odsek 2
Article 13(2)
článok 14 odsek 2
Article 14(2)
článok 3 odsek 1 písm. j)
Article 3(1)(j)
príloha VIII kapitola 1 oddiel I ods. 2
Annex VIII Chapter 1 Section I (2)
článok 19 odsek 4
Article 19(4)
príloha VIII kapitola 1 oddiel I
Annex VIII Chapter 1 Section I
príloha II časť 1, úvod
Annex II (1) introduction
príloha VIII kapitola 1 oddiel II
Annex VIII Chapter 1 Section II
príloha II časť 1, oddiely I, II a III
Annex II (1) Sections I, II and III
príloha VIII kapitola 2 oddiely I, II a III
Annex VIII Chapter 2 Sections I, II and III
príloha II časť 2
Annex II (2)
príloha VIII kapitola 2 oddiel IV
Annex VIII Chapter 2 Section IV
príloha VIII kapitola 1 oddiel I
Annex VIII Chapter 1 section I
príloha VIII kapitola 3, úvod a oddiely I až IV
Annex VIII Chapter 3 introduction and sections I to IV
príloha VIII kapitola 3 oddiel V
Annex VIII Chapter 3 section V
príloha VIII kapitola 3 oddiel VI
Annex VIII Chapter 3 section VI
Európsky parlament a Rada si uvedomujú, aké dôležité je poskytovať spotrebiteľom presné informácie spotrebiteľom, najmä ak sú výrobky označené označením pôvodu, s cieľom chrániť ich proti podvodným, nepresným či zavádzajúcim tvrdeniam.
The European Parliament and the Council are mindful of the importance of providing accurate information to consumers, in particular when products are marked with an indication of origin, so as to protect them against fraudulent, inaccurate or misleading claims.
Využívanie nových technológií, ako je elektronické označovanie vrátane rádiofrekvenčnej identifikácie, môže byť užitočným nástrojom pri poskytovaní takýchto informácií a zároveň sa tým udržiava krok s technickým vývojom.
The use of new technologies, such as electronic labelling, including Radio Frequency Identification, may be a useful tool to provide such information while keeping pace with technical development.
Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu, aby pri vypracúvaní správy podľa článku 24 tohto nariadenia zvážila ich dosah na prípadné nové požiadavky na označovanie etiketami, a to aj s ohľadom na zlepšenie vysledovateľnosti textilných výrobkov.
The European Parliament and the Council invite the Commission, when drawing up the report pursuant to Article 24 of the Regulation, to consider their impact on possible new labelling requirements, including with a view to improving the traceability of textile products.
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii ( KOM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD) )
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process ( COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD) )
Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.
Tieto vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011/EÚ zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie
Those implementing powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011/EU of the European Parliament and the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers
Konzultačný postup by sa mal využiť na prijímanie vykonávacích aktov na vydávanie osvedčení o pravosti, ktoré osvedčujú, že tovar má pôvod v príslušnej krajine alebo na príslušnom území a zodpovedá definícii v tomto nariadení so zreteľom na výsledky uvedených opatrení, a na prijímanie vykonávacích aktov na prijatie krokov s cieľom úplne alebo čiastočne pozastaviť opatrenia stanovené v tomto nariadení na obdobie troch mesiacov.
The advisory procedure should be used for the adoption of implementing acts for the issuing of authenticity certificates attesting that the goods originate in the country or territory concerned and correspond to the definition in this Regulation given the effects of those measures; and for the adoption of implementing acts for taking measures to suspend in whole or in part the arrangements provided for in this Regulation for a period of three months.